( 1318 ) 
» L’acide fluorhydrique enlève à froid 20 pour 100 de silice : donc il 
n’y a pas eu simple addition de l’oxyde de carbone au silicium. 
» L'analyse de la poudre vert-bouteille obtenue indique en effet que le 
carbone, le silicium et l'oxygène sont dans le rapport indiqué par la for- 
mule Si*C?O* : 
Matière. Trouvé. Calculé. 
143 CO? corresp. 155, d’où carbone............ 29,9 29,0 
130 SiO? corresp. 126, d’où silicium............ 45,2 45,1 
» Au rouge, l’action prolongée de l'oxygène enlève peu à peu l'excès de 
carbone. 
» Si dans l'appareil précédent on remplace la brasque titanifère par 
une brasque de charbon et le silicium par un fil de fer assez gros et un mé- 
lange de noir et de silice (40o pour 100 à 5o pour 100), on obtient, en 
prolongeant la durée de l'opération, un corps cristallin de densité 6,6 et 
dans lequel le rapport du fer au silicium et au carbone est représenté par 
la formule 
Fer SiC, 
dont voici l’analyse : 
| LT PRE PR ER RES 1,115 
SINO nes es «nes 0,415 
Carbone: oon st sue 0,040 
soit 0,192 de silicium. 
» Ce composé ne se produit, je le répète, que sous l’action prolongée 
d’une haute température, l’affinité du silicium pour le fer n’étant pas tres 
grande. J'ai, en effet, chauffé en creuset brasqué pendant quatre heures, 
à 900° environ, du fil de clavecin recouvert de silicium pulvérisé avec soin, 
et, au bout de ce temps, le fer était encore malléable (il pouvait se plier a 
angle droit) : 435 de produit analysé contenaient 6o01 de Fe? 0°, soit 4a9 
de fer et 32 de silice, soit 3,5 pour 100 de silicium. J'ai en outre nonai, 
dans cette expérience un phénomène de diffusion analogue à celui du fer 
dans le carbone : j'ai retrouvé du fer dans le silicium qui avait été préala- 
blement purifié (‘). » 
ee 
(1) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Schützenberger, au Collège de France. 
